— B 236 — 
2° Modification de la couleur , Alors que normalement le charbon 
des 9 me et 12 me couches est brillant, il prend une teinte mate 
dans la zone affectée par les dykes. 
3° Réduction de la teneur en matières volatiles. Dans le but 
d’étudier la réduction de la teneur en matières volatiles, nous 
avons prélevé une série d’échantillons de charbon en partant de 
la paroi du dyke ; les tableaux suivants donnent les résultats 
des analyses : 
• Dyke n° 1 — 9 me couche — 2 me étage 
Analyses 1 
Analyses 2 
à 0 m ,10 
à 0 m ,60 
à 0 m ,05 
à 0 m ,25 
| à 0 m ,50 
du dyke 
du dyke 
du dyke 
du dyke 
du dyke 
Humidité .... 
1,4 
1,2 
1,2 
1,3 
0,6 
Mat. vol. 
12,45 
25,2 
11,3 
10,7 
29,4 
Car. fixe. 
46,05 
50,3 
51,4 
50 
52,8 
Cendres. 
40,1 
23,3 
36,1 
38 
17,2 
Coke. 
non 
73,6 
non 
non 
70 
Soufre. 
2,05 
— 
1,03 
0,68 
0,55 
MV 
MV + CF 
20,88 
33 
18 
18,9 
35,76 
Dyke n° 2 — 9 me couche — 3 me étage 
Près du J 
contact 
à 0 m ,25 
du dyke 
à 0 m ,50 
du dyke 
à 0 m ,75 
du dyke 
à l m ,50 
du dyke 
Humidité .... 
0,9 
1 
1,1 
0,9 
0,7 
Mat. vol. 
15,4 
12,8 
14,4 
19,6 
26,7 
Car. fixe. 
49,9 
57,4 
60,6 
60,6 
52,8 
Cendres. 
33,8 
28,8 
23,9 
18,9 
19,8 
Coke. 
non 
non 
non 
friable 
\ss. résistant 
MV 
MV x ce 
23,58 
18,23 
19,2 
24,43 
33,58 
Dyke n° 3 — 9 me couche — 3 me étage 
Un échantillon prélevé à 0 m ,15 du dyke a donné 14,2 de matières 
